Overflatekontroll+-+Hardhetsmåling

Hardhetsmåling brukes til å se på materialets mekaniske egenskaper som slitasjemotstand og styrke Ved måling kan man lokalisere deformasjoner og se materialets motstandsevne. Dette ved å presse et legeme med større hardhet mot materialets overflate med en bestemt kraft. Det finnes flere forskjellige metoder for hardhetsmåling og resultatet er avhengig av hvilken metode man bruker. Derfor oppgis metoden alltid sammens med resultetet. Hardhetsprøving kan brukes til kontrollere en sveis eller kontroll av ferdig herdebehandlet materiale for å sjekke deres flate hardhet og herdedybde. Man kan og s jekke strekkfastheten til materialer det er vanskelig å ta strekkprøver av. Generelt er hardhet et uttrykk for motstand mot plastisk deformasjon. Som et mål for hardheten H brukes den anvendte belastning P i forhold til overflateareal av det etterlatte inntrykk Når man knytter hardheten til en bestemt prøvemetode, blir det tydeligere hva man mener. I metallindustrien er det vanlig å måle motstanden mot inntrenging i materialet av en pyramide (Vickers/Knoop), av en hard kule (Brinell), eller konus (Rockwell). De mest vanlige metoder i dag er Vickers og Knoop.
 * Hardhetsprøving.**

**Vickershardhet.** <span style="background: black; border-bottom: black 1pt; border-left: black 1pt; border-right: black 1pt; border-top: black 1pt; color: black; font-size: 0pt; layout-grid-mode: line; mso-ansi-language: X-NONE; mso-bidi-language: X-NONE; mso-border-alt: none black 0cm; mso-fareast-language: X-NONE; mso-font-width: 0%; msoansilanguage: X-NONE; msobidilanguage: X-NONE; msoborderalt: none black 0cm; msofareastlanguage: X-NONE; msofontwidth: 0%; msospacerun: yes; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm; padding-right: 0cm; padding-top: 0cm;"> Her presser man en diamantpyramide med kvadratisk grunnflate og en vinkel mellom to motstående sideflater på 136o inn i prøvestykket med en last P og måler midlere lengde d av de to diagonaler d1 og d2. Vickershardhet defineres da som lasten dividert med kontaktflaten mellom pyramide og prøvestykke. Ved utregningen brukes enhetene kp og mm2. Alle inntrykk blir geometrisk likedannet slik at hardhetskrystallene er avhengig av den last som benyttes. Lasten ligger vanligvis i området 1 – 100 kp og avpasses etter hardheten i arbeidsstykket og hvor store inntrykk som kan tolereres. Standard belastning for prøving av stål er 30 kp.

<span style="background: black; border-bottom: black 1pt; border-left: black 1pt; border-right: black 1pt; border-top: black 1pt; color: black; font-size: 0pt; layout-grid-mode: line; mso-ansi-language: X-NONE; mso-bidi-language: X-NONE; mso-border-alt: none black 0cm; mso-fareast-language: X-NONE; mso-font-width: 0%; msoansilanguage: X-NONE; msobidilanguage: X-NONE; msoborderalt: none black 0cm; msofareastlanguage: X-NONE; msofontwidth: 0%; msospacerun: yes; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm; padding-right: 0cm; padding-top: 0cm;">
 * Knoophardhet . **

Her presser man en diamantpyramide med en annen geometri en annen enn Vickers inn i prøvestykket med en last P og måler lengden av den lange diagonalen d. Geometrien av Vickers- og Knoopdiamanten er avstemt slik at samme last gir samme overflateareal og dermed samme hardhet

Man presser en kule av herdet stål eller hardmetall med diameter D ned i prøvestykket mrd en kraft P og måler inntrykksdiameteren d med en målelupe. Brinellhardhet defineres da som lasten dividert på kontaktflaten mellom kule og prøvemateriale. Hardheten angis som et ubenevnt tall, men ved utregning bruker man kp og mm2.for kraft og flate.
 * Brinellhardhet HB **

Hvor h er inntrengningsdybden. Ved prøving av stål er vanligvis F=3000kp, D=10mm og belastningstid 20s.


 * Rockwellhardhet **

Ved Rockwellprøving måles inntrengningsdybden ved at inntrykkslegemet bestående av en stålkule eller en diamantkonus først gis en forbelastning P0 slik at man er sikret en utgangsflate for målingen. Deretter pålegges tilleggslasten P1 og den varige dybdeøkning // e // som skyldes P1 registreres automatisk ved hjelp av en måleklokke. Rockwellhardhet defineres som

Konstantene C1 og C2 knytter seg til de forskjellige inntrykkslegemer og belastninger som benyttes.

Kilder: [] Metalliske materialer, Almar-Næss Overfladeknologi, P. Møller